Rubin. Künstliche Nachbildung. 351 



In Europa sind schleifvvürdige Rul)ine so gut wie gar nicht vorgekommen, ebenso- 

 wenig in Afrika. Der sogenannte Kaprubin, der Begleiter des Diamants in Südafrika, 

 ist kein Rubin, sondern Granat. 



Künstliche Nachbildung. Der Rubin ist der einzige der kostbaren Edelsteine, 

 von dem man sicher weiß, daß es möglich ist, ihn mit allen seinen Eigenschaften in 

 Kristallen von einiger Größe nachzubilden, oder, wie man zu sagen pflegt, künstlich her- 

 zustellen. Dem Pariser Chemiker Fremy ist dies nach vielen mit A. Verneuil zusammen 

 ausgeführten Versuchen endlich (1S91) vollkommen geglückt. Er schmolz in einem 

 Tontiegel, der wegen seiner porösen Beschaffenheit der Luft namentlich in der Hitze 

 leichten Durchgang gestattet, bei sehr hoher Temperatur (1500 o C.) ein Gemenge voll- 

 kommen reiner Tonerde (AI2 Oü) mit etwas kohlensaurem Kali, Fluorbaryum (oder 

 Fluorcalcium) und einer kleinen Menge von chromsaurem Kali zusammen, und hielt diese 

 Masse acht Tage lang im Fluß. Wahrscheinlich bildete sich dabei Fluoraluminium, das 

 dann von der zutretenden feuchten Luft und den Ofengasen zersetzt wurde und das so 

 Kristalle von Tonerde lieferte, die sich durch Aufnahme von Chromoxj'd aus dem chrom- 

 sauren Kali rot färbten. Diese roten Kristalle, die demnach nichts anderes sind als rich- 

 tiger künstlicher Rubin, lagen in mehr oder weniger großer Menge in der Schmelze, aus 

 der sie isoliert werden konnten (sogenannte rubis scientifiques). 



Sie hatten stets die in Fig. G8 dargestellte Form eines Rhomboeders mit sehr stark 

 ausgedehnter gerader Endfläche, auch waren vielfach noch andere von den in Fig. 63, 

 a — d dargestellten Flächen vorhanden. So bildeten sie stets dünne Tafeln von aller- 

 dings nur geringer Größe bis zu höchstens \3 Karat Gewicht. Sie wurden um so größer, 

 je umfangreicher die angewendeten Tiegel und je bedeutender die Massen der zusammen- 

 geschmolzenen und im Schmelzflusse aufeinander einwirkenden Substanzen. Die Farbe 

 war je nach den speziellen Umständen heller oder dunkler rot. 3 bis 4 Prozent doppel- 

 chromsaures Kali gaben die schönste und reichste Rubinfarbe. Häufig ging aber die Nuance 

 mehr oder weniger ins Violett oder die Kristalle waren auch zu- 

 weilen ganz blau, so daß solche aus demselben Tiegel diese ver- /y^ ^X 



schiedenen Färbungen zeigten. Manchmal hatte sogar ein und // \\ 



derselbe Kristall ein rotes und ein blaues Ende. Fremy schloß // \\ 



hieraus, daß Chrom nicht nur die rote Farbe des Rubins, sondern ly M 



auch die blaue des Sapphirs hervorzurufen vermöge, und daß V\ / 7 



vielleicht auch der natürliche Sapphir durch Chrom gefärbt sei, \\ // 



Mehr als 3 bis 4 Prozent des Chromsalzes wurde von der Tonerde "^ , — "^ 



schwer aufgenommen, und die Kristalle erhielten dadurch eine "' 



. , ,^ 1 , X-. 1- 1 T^ 1 • X 1 i • u j T? u Künstlich hergestellter Rubin 



Violette, von der der natürlichen Rubme stark abweichende rarbe. , 2, , 



' nach i rem v. 



Diese künstlichen Rubine sind wie die natürlichen geschhffen, 

 aber auch in ihrer ursprünglichen Kristallform gefaßt und zum Schmuck verwendet worden. 

 Zu Zapfenlagern für Uhren etc. sind sie ebenfalls brauchbar, da ihre Härte der der natür- 

 lichen Steine in nichts nachgibt. 



Im allgemeinen sind die Rubine von Fremy jedoch für den praktischen Gebrauch zu 

 klein und namentlich zu dünn, indessen hat Fremy die Hoffnung gehegt, mittels Tiegeln 

 von 50 Liter Inhalt erheblich größere Kristalle herstellen zu können 



Schön karminrote Steine, zum Teil von beträchtlicher Größe, waren schon früher, etwa 

 um das Jahr 18S5. von Genf aus in den Handel gebracht worden. Ihre Farbe glich bei 

 der spektroskopischen Untersuchung mehr der der Rubine von Fremy als der natürlichen. 

 Gewisse andere Eigenschaften wiesen deutlich auf künstliche Entstehung hin. Sie sind 

 etwas weicher als natürliche Rubine und zum Teil einfach lichtbrechend. Wahrscheinlich 



